194 



ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



CLASE DE MADERA 



Retama 



Roble de Estados Unidos. 



Sauce colorado 



Tala 



Tatané 



Timbó 



Trébol 



Urundey 



Ybiraró 



Yvirapitá 



FLECHA DE ENCOOACIOH 



BAJO 

 LA MISMA CARGA 



Carga en 

 kilogramos 



6 

 5 



40 



9.90 

 9.90 

 5.00 

 9.90 

 9.90 

 9.90 

 5.00 

 9.90 

 9.90 

 9.90 



Flecha en 

 mijimetros 



FLECHA DE ENCORyACION 



lAJO CARGAS DISTINTAS 



LIMITE 

 DE ELASTICIDAD 



Carga en 

 kilogramos 



6.40 

 6.50 

 4.00 

 9.10 



5.50 

 4.00 

 4.50| 

 ,50Í 



10 



10.70 



7.00 



00 



,80 



.00 

 .70 



9.90 



Fleck en 

 miliraetros 



7.70 

 9.50 



8.00 



6.80 

 8.00 



10.50 



13 50 

 16.50 



Carga en 

 dlógramos 



30.00 



12.50 



28.00 

 22.38 



14.40 



14.00 

 26.00 



Flecha en 

 milímetros 



24.60 

 18.50 



20.00 



22.30 

 14.00 



16.50 



18.50 

 26.00 



Aplicando á estos experimentos la fórmula (3) relativa á la 

 flexión, ella queda verificada con bastante aproximación, y por 

 consiguiente dentro de los límites de la elasticidad son las flechas 

 de encorvacion 'proporcionales á la carga, j según Dupin, mayores 

 para las maderas dulces que para las maderas duras. 



Si se pasa el límite de la elasticidad, la fórmula (3) no queda 

 mas verificada; y si entonces se adopta, como indica Morin, por 

 medida de la flexibilidad la flecha f de mayor encorvacion, á la 

 cual puede llegar el sólido antes de romperse, se puede suponer 

 verificada la fórmula 



f=m-^ 



en la cual / representa la longitud del sólido comprendida entre 

 los apoyos ; b el lado de la sección transversal en la dirección de 

 la encorvacion, y m un eficiente numérico constante para una 

 misma madera, y variable de madera á madera. 



De ese modo se verá cómo el naranjo, el mataojo, el coco, el 

 orco-molle y el guayaibí son de las mas flexibles, y el pino de las 

 menos flexibles, contrariamente á lo que se indica anteriormente. 



